508 
V. Widtcrmann. 
des Windes geschützt werden; diess geschieht durch die flüssige Schlacke, wie 
man sich auszudrücken pflegt, durch den Saft des Feuers. 
Aus diesem Grunde wird der erste Massel anfangs höher gehalten, werden 
Zuschläge, meist die vom Deul abfallenden Stücke und Hammerschlag über die 
Massel gestreut, diese öfter in das am Boden befindliche Schlackenbad getaucht. 
Bei Beginn des Ausheizprocesses ist der Schwallboden an der Oberfläche 
durch das vorhergehende Kühlen mit Wasser erstarrt, über derselben liegen kleine 
Kohlen und die Ansätze von den Wänden (zum Theil Eisen, zum Theil gare 
Schlacke), auf welche nun die von den Masseln abschmelzenden Theile und die 
flüssig gewordenen Zuschläge tropfen und zum Theil wieder erstarren. Indessen 
ist mehr oder weniger von den am Boden liegenden Schlacken geschmolzen und 
bildet mit den flüssigen Zuschlägen den Saft des Feuers, während die Eisentheil- 
chen zusammenschweissen und gemengt mit der noch ungeschmolzenen Schlacke 
auf die oben berührte Schicht von Kohlen und Schlacken als eine erweichte Kruste 
zu liegen kommen. Untersucht man mit einem Eisenstabe durch die Form diesen 
Boden, so zeigt er sich uneben und holperig, indem aber die darunter liegenden 
Kohlen nach und nach verbrennen, die Schlacken schmelzen, sinkt diese Kruste, 
bis sie endlich auf den Schwallboden , der sich an der Oberfläche wieder 
erweicht, aufliegt. 
Diess erfolgt in der Regel nach der zweiten oder dritten Hitze, geht bei- 
läufig unter der Formmündung aus und verbreitet sich bald über den ganzen Herd, 
der Boden fühlt sich nun eben und klebrig an, fährt man mit einem Massel nieder, 
so rutscht er auf demselben. Mit diesen Eigenschaften wird der Boden ein guter 
Frischboden genannt, wenn seine Oberfläche etwa 1 Zoll höher als die des ur- 
sprünglich hergestellten Schwallhodens ist, und er besteht aus erweichter garer 
Schlacke und schweissendem Eisen, dessen Masse bald so zunimmt, dass er nur 
mehr eine Schichte von mit etwas Schlacke durchdrungenem garen Eisen, der 
Anfang des auszubringenden Deuls, ist. 
Der Schwallboden kommt hierauf nur sehr wenig mehr mit den über den 
Frischhoden befindlichen Materialien in Wechselwirkung, aber die Bildung, rich- 
tige Entfernung von der Form und Erhaltung des Frischbodens sind für den fol- 
genden Entkohlungsprocess von grösster Wichtigkeit, eine Pressung des Windes 
von etwa 14 Linien Quecksilbersäule, gute Sch weisshitze , saftiges Ausheizen, 
gare Schlacke mit nur wenig Hammerschlag als Zusatz die Bedingungen. 
Hierbei ist die Schlacke im Herde derart, dass sie den Schwallboden so wie 
den Frischboden nicht angreift, nicht verändert, sie legt sich, wenn man mit 
einem Eisenstabe zu Boden fährt, um denselben glatt an, erkaltet gleichmässig und 
nicht sehr rasch, beim Abstechen fliesst sie ruhig und bläht sich beim Erkalten 
nur wenig auf. Bei normalem Gange ist stets eine Schlacke mit solchen Eigen- 
schaften im Herde. 
Zusammensetzung der Frischschlacke. I. 0-8015 Gramm erfor- 
derten zur Oxydation des Eisenoxyduls 42-5 Theile der titrirten Lösung von 
zweifach chromsaurem Kali. 
